A.  D.  VAN  RIEMSDIJK.  LE  PHÉNOMÈNE  DE  l’ÉCLAIR  , ETC.  197 
La  cause  de  cette  non-malléabilité  doit  être  attribuée  à une 
faible  teneur  en  plomb  (environ  0,7  mill.) , que  la  coupellation , 
même  à forte  chaleur,  n’a  pu  séparer  de  l’or  qui  avait  été 
passé  au  fourneau  d’essai. 
Avec  le  bismuth  on  obtient  les  mêmes  résultats.  De  l’or  pur, 
coupellé  avec  du  Bi  en  excès,  retient  toujours  des  traces  de  ce 
métal,  qui  diminuent  considérablement  la  malléabilité  du  bouton  , 
dès  qu’on  en  a empêché  la  surfusion.  Par  contre , l’or  coupellé 
bismuthifère  qui  a fait  l’éclair  est  parfaitement  mou  et  malléable. 
Les  travaux  classiques  de  Charles  Hatchett  ^ ) , exécutés  à 
Londres  au  commencement  de  ce  siècle , nous  ont  fait  connaître 
l’influence  pernicieuse  de  plusieurs  métaux , ajoutés , même  en 
quantités  fort  restreintes,  à l’or  pur  ou  allié.  Il  résulte  de  ces 
recherches  qu’une  teneur  de  — i — . = 0,521  mill.  en  Pb  et  en 
Bi  suffit  pour  détruire  la  malléabilité  et  la  ductilité  de  l’or. 
D’après  nos  propres  recherches,  cela  est  parfaitement  vrai  dans 
le  cas  ou  l’or,  mélangé  à l’état  fluide  avec  un  peu  de  P b ou 
de  Bi,  s’est  figé  d’après  les  lois  ordinaires  de  la  solidification. 
. Mais  si  le  métal  a passé  par  la  surfusion  en  faisant  l’éclair 
avant  de  devenir  solide,  ce  changement  d’état  anormal  annule 
complètement  la  mauvaise  influence  du  Pb  et  du  Bi  qui  sont 
restés  dans  l’or  coupellé. 
Il  convient  de  faire  observer  ici  que  chez  l’or  pur  ou  allié 
(au  cuivre  comme  à l’argent  cuivreux),  qui  n’a  pas  été  soumis 
à la  coupellation  avec  du  Pb  ou  du  Bi,  le  mode  de  solidification 
n’influe  aucunement  sur  la  condition  physique  du  métal  à l’état 
solide,  dont  la  grande  malléabilité  est  conservée  en  toute  cir- 
constance. 
Ce  qui  est  vrai  pour  l’or  pur  et  l’or  cuivreux  coupellés  avec 
du  plomb,  peut  être  également  constaté  pour  son  alliage  avec 
l’argent  cuivreux , par  exemple , pour  un  essai  ordinaire  au  titre 
de  0,900,  composé  de  250  Au,  25  Cu  et  625  Ag.  Si  l’alliage 
‘)  FMI.  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London,  for  the  year  1803, 
Part.  I,  p.  43. 
